SUR rmST. NATURELLE ET LES ARTS. 219 



plus fragile & pins graiim dans fa cafliire, que tous les autres • 11 fe 

 lie mal 8c noircit beaucoup dans I'cau; il y a trop detain. 



3°. Un alliagc fait avec huit parties de bifmuth, qu'atre parties 

 d'etain 8c deux parties de 1 lomb , fc ramollit bicn dans I'eau bouil- 

 lantej il cede affez fatilement a la fpatule de fer, qui le coupe gras 

 & dont il couferve I'impreffion j il prcndaufTiun peu la forme dufond 

 du poelon , mais il n'clt pas d'une conlilhnce parfaite. 



4". Seize parties de biftnuih, fcpt parties d'etain & quatre parties 

 de piomb , font un alliage qui fond dans I'eau bouillante , ?< qui com- 

 mence a fe petrir affez bien pour fe mouler au fond du poelon, done 

 ilprend la forme. 



5°. Bifmuth, neuf parties; etain , quatre parties , 8c deux parties 

 de plomb, donnent un alliage qui fe ramollit a I'eau bouillante, comma 

 un amalgame un peu folide ; il fe coupe en criant fous la fpatule 8c 

 il conferve I'entaille qu'on y fait. 



6°. Seize parties de bifmuth , fept parties d'etain 8c cinq de plomb, 

 font un alliage qui devient tres-mou k I'eau bouillante, 8c qui fe petrit 

 comme un amalgame i\ demi-fltiide. 



7". Huit parties de bifmuth , quatre parties d'etain Sc trois parties 

 deplomb, ont fondu comme un amalgame fluidej mais, eninclinant 

 le vafe, il glifle plutot qu'il ne coule. 



8". J'ai fotidu huit parties de bifmuth, avec plomb 8c etain, quatre 

 parties de cHacun. L'alliage a coule a I'eau bouillante, comme du 

 plomb dans la cuiller. J'ai compare la fufibilite de cet alliage avec 

 celle du n". 10 ci-deffous ^ mais le premier entre plus tard cn^fufion , 

 & fe fige plutot de quelqnes inftans ; il fond cependant, meme furuii 

 fupport plonge dans I'eau bouillante. 



9°. J'ai fait l'alliage de feize parties de bifmuth , de fept parties 

 d'etain &; de ncuf parties de plomb ; il a fondu a I'eau bouillante comme 

 du plomb. J'ai compare fa fulibilite avec celle du precedent , 5c j'ai 

 trouve qu'ellc etoit a-peu-pres la memc. 



10°. Huit parties de bifmuth, cinq parties de plomb 8c trois parties 

 d'etain, forment un alliagc qui fond avant que I'eau foit bouillante; 

 etant place fur un fupport, il fond I'inftant d'apres que I'eau a 

 commence a bouillir. J'ai fait deux livres a - la - fois de cet alliagc y 

 8c , lorfqu'il eft en grande maffe , il coule auffi facilement qu'cn 

 petite. 



Je I'ai place dans un vafe intermcdiaire plonge dans I'eau bouil- 

 lante^ il s'eftbien fondu ; 8c un thcrmometre de mercure deM. Magny, 

 que cet habile r.rtifle y a mis dedans , en prefence de M. Rouelle 8c 

 de moi , eft reftc conrtammcnt a cinq degres au-deffous du terme de 

 I'eau bouillante. Ayant mis enfuire l'alliage immediatemcnt dans le 

 poelon avec I'eau, le meme thermomeire y eft monte fort au-dcffus j 



1777- MARS. E e z 



